Truiiictcs Piiii Fr. 37 



treten. Die äusserste Wandsehicht verschwindet zunächst und bleibt bis zuletzt nur die innei-ste Grenz- 

 schicht jeder Wandung allein übrig und in diesem Stadium, welches Fig. 4 unten und Fig. 6 c und d dar- 

 gestellt ist, kann man sich überzeugen, dass nicht allein eine Schliesshaut auf der einen Seite des Nadel- 

 holztipfels vorhanden, sondern auch, dass diese innig verwachsen ist mit der innersten Grenzhaut und 

 dieselbe Widerstandsfähigkeit gegenüber der Auflösung besitzt wie jene. Der innere Ring des Hoftipfels 

 tritt in der Flächenansicht sehr scharf hervor. Geht ein Riss durch die zarte Tipfeihaut, so erkennt man 

 unzweifelhaft das Vorhandensein der Schliesshaut Fig. 4 k (so auch Fig. 4 i). 



Einen ganz anderen Verlauf zeigt die Zersetzung da, wo weisse Flecke im Holze entstehen. Die 

 erste Veranlassung zu solchen Flecken scheint wie bei Trametes radiciperda in Mycelnestern zu liegen, die 

 sich hier und da, wo grössere Mengen von Markstrahlflüssigkeit reiche Nahrung darbieten, bilden. Nach 

 Aufzehrung des flüssigen Zelleninhaltes wirkt das Mycel auf grössere Entfeinung gleichsam auslaugend 

 und dadurch eine chemische Veränderung herbeiführend, die sich durch Farbloswerden der Tracheiden, also 

 durch Entstehung weisser Flecke charakterisirt. Ich gestehe aber, dass es mir noch nicht geglückt ist, in 

 befriedigender Weise die Frage zu beantworten, woher es kommt, dass örtlich ein ganz anderer Zersetzungs- 

 process im Holze stattfindet, wie an anderen . Stellen des Holzes. Der Zersetzungsprocess wird eingeleitet 

 durch Umwandlung der drei Wandungsschichten zu Cellulose (Fig. 6 e) und sehr bald darauf erfolgende 

 Auflösung der äussersten Wandsehicht. Die Tracheiden werden aber nicht allein hierdurch , sondern 

 waren schon vorher isolirt, indem die äussersten Wandschichten sich von einander trennten. Nach Auf- 

 lösung der äussersten Wandschicht bleibt oftmals derjenige Theil derselben, welcher den linsenförmigen 

 Raum in der Peripherie als etwas verdickter Ring umgiebt (Fig. 5 d, Fig. 6 zwischen e und f), noch einige 

 Zeit erhalten, zerfällt auch wohl in mehrere Bruchstücke, bevor die völlige Auflösung stattfindet. 



Die Cellulosewandung verdünnt sich allmälig , bis zuletzt fast nur noch die innerste zarte Wandungs- 

 schicht übrig bleibt, die dann eine gekörnelte Struktur erhält. Diese feine Körnelung lässt keine spiralige 

 Anoi'dnung der Moleküle erkennen (Fig. 5), und ist insofern interessant, als auch die Schliesshaut der Tipfel 

 gekörnelt und dadurch deutlich erkennbar wird (Fig. 5 g. k). Selbstverständlich fehlt die Schliesshaut, da 

 sie nur auf einer Seite der Tipfeiöffnung anliegt, ebenso oft in den Tipfein der Fasern (Fig. 5 f). 



Wesentliche Verschiedenheiten von vorstehendem Gange der Zersetzung zeigen sich bei den ge- 

 nannten Nadelholzarten nicht. In Betreff' der Weisstanne muss ich nur bemerken, dass mir lediglich ein 

 schwacher Ast zur Veifügung steht, ich die Zersetzungserscheinungen an breitringigem Stammholze noch 

 nicht beobachtet habe. Bezüglich der Lärche habe ich einen abweichenden Zersetzungsprocess in Fig. 3 

 und 7 abgebildet, wie er in den tiefbraunen Holztheilen Taf. V Fig. 2 d und f, Fig. 8 e abgebildet worden 

 ist. Von dem Aste scheinen sich Zersetzungsproducte nach unten gesenkt zu haben, durch welche die 

 Bräunung des Holzes veranlasst ist. Die Zersetzung erfolgt gleichmässig durch die ganze Wandung ohne 

 Differenzirung einzelner Schichten. Hier und da entstehen vor der völligen Auflösung zahlreiche kleinere 

 und grössere Löcher (Fig. 3 c. c, Fig. 7 b), die nicht von Pilzbohrlöchern herrühren. 



Die chemische Analyse des Taf V Fig. 7 dargestellten Zersetzungszustandes des Kiefernholzes er- 

 gab im Vergleich zu Kiefernkernholz von ähnlichen Bäumen folgendes Ergebniss: 



Gesundes Kiefern-Kernholz zeigte nach Dr. Daube : 



51,48 % C. 6,11 »/„ H. 42,09 % 0. + N. und 0,32 % Asche, 



oder aschenfrei : 



51,65 % C. 6,13 o/o H. 42,22 % 0. -f N. 



Durch Trametes Pini zersetztes Kiefernholz zeigt nach Dr. Daube: 



50,71 % C. 5,86 H. 42,37 0. + N. 1,06 Asche, und aschenfrei: 

 51,25 o/o C. 5,93 H. 42,82 0. + N. 



Das Verhältniss des Kohlenstoffs zum Sauerstoff und Stickstoff ist im gesunden Holze wie 100 zu 

 81,74, im kranken Holze wie 100: 83.55. Der Kohlenstoffgehalt hat sich somit ein wenig vermindert im 

 Vergleich zum Sauerstoff. Erwägt man die bedeutende Substanzverminderung von 100 Gewichtstheilen auf 

 52.63, so muss man die chemische Verändemng in ihrem Gesammteffect als verschwindend gering bezeichnen. 

 Es stimmt das Resultat der chemischen Analyse völlig überein mit den vorher angeführten Ergebnissen 

 der mikroskopischen Untersuchung, da beim Kiefernholze der Umwandlung zu Cellulose immer alsbald die 



